841 



velkwik verkregen werd; dit laatste woog na behoorlijk afgewas- 

 schen en bij 100° C. gedroogd te zijn 5,971 grm. bedragende 

 voor 67,6 grm. erts 58,92 6 grm., waarin 50,80 grm. kwik. 



7 grm. fijn gewreven erts bij 100° C. gedroogd verloren 

 0,03 grm. water, bedragende voor 67,6 grm. erts 0,2879 grm. 

 De zamenstelling van den kwikerts is dus de volgende : 

 69,58 grm. erts bestaan uit: 



grm. 



Yzerspaath 0,420 



Bruinijzersteen 0,100 



Titaanhoudend ijzerzand . 1,100 



Uolsteentjes van silikaten . 0,030 



Peritome rubinblende . . 0,330— 0,2845 grm. kwik be- 



Levererts 67,6 —50,80 „„[vattende. 



51,0845 „ kwik; 

 100 grm. erts bevatten dus 73,418 grm. kwik. 



2de soort. Zwavelkwikerts , afkomstig van Batoe adjoen , 

 laras Soeboe ijorop , distrikt Sudjoendjang. 



Deze erts bedroeg 64,8 grm. aan gewigt ; hij bestond uit 

 meestal kleine stukjes zwavelkwik met veel zwart glinsterend 

 zand gemengd ; voorts zijn ingemengd eenige rolsteentjes en 

 fragmenten van de reeds bij de 1ste soort vermelde minera- 

 len. 



Door den magneet konden 17,6 grm. titaanhoudend ijzer- 

 zand er worden uitgetrokken ; de erts veranderde daardoor 

 weinig van aanzien om reden nog veel zwart glinsterend zand 

 bijgemengd bleef, dat niet of moeijelijk den magneet volgde. 



Van den door den magneet gezuiverden erts, 47,2 grm. aan 

 gewigt bedragende, heb ik 5,844 grm., na goede vermenging 

 in een porcelleinen kroes gegloeid, tot er zekerheid was ver- 

 kregen, dat de kwikverbinding door de hitte was uitgedreven, 

 het overblijvende woog 2,048 grm. Gedurende deze bewerking 

 werd de erts donkerder van kleur, vervolgens zwart, ontwik- 



